67 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Längenausdehnung 0*223%; Ausdehnung* in der 
Richtung der Spiegel 3’53% ; in der Richtung der Jahres¬ 
ringe 6*25% (Laves). 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel zur Faser: Bruchgrenze 9*69 
(Laves); absolute Festigkeit nach Karmarsch: 9*68 Kgr. 
b) Biegung: Biegungsfestigkeit 6* 16Kgr.(Nördlinger). 
Härte. Etwas hart. 
Spaltbarkeit. Ziemlich leichtspaltig. 
Dauer. Im Trockenen sehr dauerhaft; nur der Splint 
wird eine Beute von Kerfen oder der Zersetzung. 
Eigentümlichkeiten. Kernschäle,, Kernrisse, Kern¬ 
fäule; falscher Mondring*. 
Verwendung. Eines der geschätztesten Möbelhölzer ; 
auch von Drechslern sehr stark verwendet. Zu Ge wehr¬ 
schäften; in der Bildschnitzerei. 
Gutes Brennholz. 
Rinde zum Gerben brauchbar. 
Tafel 34. 
Ailanthus oiandulosa Desf. 
O 
(\Drüsiger Götter bauin.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Der Götterbaum 
besitzt ein weites Mark ; gelblichen Splint und orangefarbigen 
Kern. Scharf und gerade gezogene Markstrahlen und ein 
deutlicher Ringbau fallen zunächst in ? s Auge. Mit der Loupe 
sieht man auch im Spätholze helle Punkte ; die mitunter 
durch zarte Ouerlinien verbunden sind. Neben den breiten 
Markstrahlen sind viele feine ; die durch die Gefässe abgelenkt 
werden. Die Gefässe haben kleine Tüpfel; die engen über¬ 
dies spiralige Verdickung*. Parenchym findet sich in der 
Umgebung der Gefässe. Das Libriform ist stark verdickt. 
Die breiten Markstrahlen bestehen aus 5 bis 8 Zellreihen. 
7 * 
y 
